— 722 — 



Sistema: I + (CH S ) 4 NI 



conc. 



T f 



conc. 



T 





T 



conc. 



T 



o 



0 



112 



19.27 



1 



106 7° 



26.25 



98°2 



38.44 



0 



117 



7.767 



101 



20 



106.4 



27.08 



105.5 



40.16 



110 



12.9 



93.8 



20.73 



105.5 



29.8 



124 



43.14 



102.5 



14.9 



92 



21 67 



103.6 



30.52 



125.1 



46.62 



115.5 



16 



98 



22 79 



98.5 



31.89 



126.1 



49.72 



118.5 



16.86 



103 



23.82 



98.4 



33.31 



125.85 



52.18 



117.5 



18 



106 



24.93 



98.3 



35.08 



124.2 



54.78 



117.6 







Sistema: I + C 6 H 5 (CH 3 ) 3 NI 







conc. 



T 



conc. 



T 



conc. 



T 



conc. 



T 



A 



U 



0 



1 19 



Ili 



20.41 



55.2 



29.39 



o 



78 



40.52 



91.5 



4.2 



93.7 



21.21 



55.15 



31.76 



82.7 



43.3 



101.2 



8.25 



75.6 



22.06 



58.2 



33.15 



83.4 



46.7 



110 



11.2 



58 



23.5 



62.15 



34.07 



83.3 



48.9 



112.4 



13.31 



46.4 



24.51 



63.1 



35.04 



83 



51.9 



112 



13.8 



45.3 



25.22 



63.2 



35.98 



82.2 



56.0 



108 



18.46 



54 



25.89 



63.5 



36.90 



80.8 



58.7 



104.9 



19.67 



55.25 



26.5 



66 



38.1 



81.21 







I quattro punti di massimo della curva V corrispondono a tempera- 

 ture 112°, 4-83°, 4-63°, 2-55°, 25 che vanno progressivamente diminuendo col- 

 l'aumentare della complessità dei poliioduri K 4 NI 3 , K 4 NI 5 , R 4 NI 7 , R 4 NI 9 . 



Nel caso IV hanno invece un andamento irregolare, che mi propongo 

 di confermare con una nuova serie di misure : può darsi che la grande igro- 

 scopici delle miscele abbia alterato specialmente gli ultimi valori (tratto 

 punteggiato della curva); il poliioduro (CH 3 ) 4 NI 9 cristallizza in bellissimi 

 aghi serici filamentosi. 



Queste esperienze verranno estese ad altri ioduri organici. 



II confronto stabilito precedentemente fra le curve di fusione, conferma 

 ed estende la regolarità dimostrata da Abegg e Hamburger che : la stabilità 

 dei polioduri allo stato solido varia nello stesso senso del carattere elettro- 

 positivo del metallo o del radicale cationico. 



